S!iC CoQUiLiiAT. — Cours élémentaire sur la fabrication 



t'oit en cffrt la difficulté de tnsser unirorincniprit le sal)lu autour, 

 d'un modèle qui est plus ou iiicins compressible. 



i Servent à la confection du mo- 

 dèle : même préparation que pour 

 le moulage en tei rc des pièces de 

 l'onle. 



Article 7. Lessive de mine de plomb pour le moulage mixte des 

 pièces de fonte. 



La lessive de mine de plomb est formée de mine de plomb dé- 

 layée dans de l'eau. On l'applique sur le modèle terminé et séché 

 à l'iiido d'un large pinceau , le blaireau. 



Dans le moulage mixte, le moule en sable est fait sur un modèle 

 en terre. Cette opération ne dure qu'un jour ou deux ; le sable du 

 moule est très-peu humide : on n'a donc pas à craindre l'oxidation 

 de la base de la lessive avec laquelle il faut enduire la surface du 

 modèle pour en faciliter le dépouillement ; de plus, la base de la les- 

 sive ne peut être entraînée dans le moule à cause du peu d'humidi- 

 té du sable lors de son emploi. 



Il est donc permis dans le moulage mixte des pièces de foule 

 d'employer une lessive de mine de plomb au lieu d'une lessive de 

 cendres. 



La lessive de mine de plomb présente les avantages suivants : 



Elle bouche plus promplement et plus complètement les pores 

 à la surface du modèle, rend cetie surface plus lisse et plus facile à 

 dépouiller , coûte beaucoup moins que la lessive de cendres et 

 exige moins de préparation. 



CHAPITRE IV. 



MATÉniAl'X l'OLR LE MOIJLAGE DES PIÈCES DE BRONZE. 



ARTICLE I. 



SABLE POUR LE KOULAGE DES PIÈCES DE BRONZE. 



Les qualités et la préparation du sable sont les mêmes que pour 

 le sable servant au moulage des pièces de fonte, mais il n'y entre 

 pas de coke. 



// n'existe aucun motif pour ralentir le refroidissement des pièces 

 de bronze après leur coulée. 



Il n'y a aucun intérêt à ralentir par des mesures particulières le 



